SÉANCE DU 6 JUILLET I914. 55 



Les courbes de dilatation établies entre — 190" et -H ySo", ainsi qu'il a 

 été exposé dans une précédente Note, ont servi à calculer, à partir des 

 densités obtenues aux températures ordinaires les volumes spécifiques à 

 toutes les températures comprises dans cet intervalle; le théorème de 

 Nernst permet de prévoir leur allure approximative jusqu'au zéro absolu. 



A mesure que la température s'abaisse, les alliages représentés par C|,D„ 

 subissent la transformation irréversible, et ce tronçon de courbe disparait 

 progressivement. Les points situés à proximité du point D„ s'abaissent 

 beaucoup moins que les autres, à cause du très faible coefficient de con- 

 traction des métaux voisins de Fe^Ni. Au zéro absolu, à de faibles erreurs 

 près, le diagramme représentatif des volumes spécifiques est formé de 

 deux tronçons de droites A, D, etD,E,F,, dont le point de concours est 

 sur l'ordonnée de Fe-Ni. Ce diagramme olTre une très grande analogie 

 d'allure avec celui des moments magnétiques moléculaires au zéro ahsolu, 

 établi par P. Weiss ( ' ). 



A 750", la branche A„B(, des alliages à leur état stable à froid s'est, à 

 cause de la transformation irréversible, réduite au tronçon A, B (A3 volume 

 spécifique du fer a); la branche CoD,, des alliages à leur état stable à chaud 

 est devenue la droite C^D... Le prolongement de cette droite coupe l'or- 

 donnée d'origine au point A^ qui représente le volume spécifique du fer y 

 à 75o°, grandeur hypothétique qu'on obtient en extrapolant jusqu'à cette 

 température la courbe de concentration de fer y. 



Par le jeu de l'anomalie réversible, les alliages compris entre Fe' Ni et 

 FeNi* ont subi un accroissement de volume plus faible que les alliages 

 normaux (teneurs en nickel supérieures à celle de FeNi-) ce qui explique 

 l'apparition du point anguleux K.^ sur l'ordonnée de FeNi-. Si l'on substi- 

 tuait à la loi de dilatation réelle du métal FeNi- une loi hypothétique nor- 

 male, obtenue en poursuivant jusqu'aux basses températures la loi para- 

 bolique qui est sensiblement réalisée au-dessus de /|Oo°, la position du point 

 figuratif serait D^; ce point est situé approximativement sur le prolon- 

 gement de EjFo. La distance qui sépare, pour chaque teneur en nickel, la 

 droite réelle DoEjde la droite hypothétique DlEo, représente la contrac- 

 tion due à l'anomalie réversible quand un alliage est porté du zéro absolu 

 à 730°. 



L'amplitude de l'anomalie réversible est donc directement proportionnelle à 

 la quantité du composé Fe^ Ni contenu dans l'alliage. 



( ' ) Journal de Physique, 191 1 . 



